pres ISICHNEÆEUNIC EF; 73 
Après quoi, pour réargenter on recommence les mêmes opé- 
rations que nous avons déjà décrites. 
L'ufure des pièces argentées par la nouvelle méthode, fe répare 
fimplement , commodément & en très-peu de temps. Il ne 
s’agit que de faire une nouvelle charge fur l'endroit gâté. Il n'en 
coûte pas plus de temps de charger la pièce entière. On l'expofe 
à l'action du feu, comme nous l'avons dit : alors elle eft au 
moins auffi belle qu'auparavant, 
Si ces pièces argentées ont été ternies ou noircies par des 
vapeurs qui ont cette propriété ; le fuffent-elles par la vapeur 
même du foufre, une nouvelle charge les rétablit dans toute leur 
beauté. 
Enfw, cette nouvelle argenture peut fe pratiquer avec la même 
facilité fur les pièces de métal les plus minces, deftinées à un 
grand nombre d'ornemens. L’argenture ordinaire ne fauroit avoir 
lieu que difficilement fur ces plaques minces, fur-tout quand elles 
font relevées en boffe. 
Nous avons confltaté tous ces faits en argentant nous-mêmes 
des boffettes, des boucles de harnois, des chandeliers , des pla- 
ques minces chargées d’ornemens ; & nous avons bien réuffi dans 
ces opérations , en nous conformant à tout ce que nous venons 
d’expofer. 
Voici maintenant les articles les plus effentiels, d’où dépend 
tout le fecret. 
NL 
Compofiion de la poudre pour la première charge. 
A yant fait diffoudre l’argent dans leau-forte, précipitez cet argent, 
en tenant plongées dans la diffolution des Jamines de cuivre, 
Prenez de cet argent précipité & bien féché, ne partie, 
De lune cornée, lavée & bien féchée, une partie. 
De borax purifié bien calciné & réduit en poudre fine , deux 
parties. 
Mélez le tout exactement dans un mortier de verre, en triturant 
pour faire une poudre fine, qui fera paflée au tamis. 
if. 1777. K 
RARES 
